SÉANCE DU l4 MAI 1917. 7^5 



toire de petites briquettes en kaolin lavé. On a employé une partie dé kao- 

 lin cru et une partie de kaolin calciné; la cuisson a été faite à la tempéra- 

 ture de 1200°. Les affaissements observés sous une pression de lo'^^^ dans 

 des conditions d'échauffément comparables à celles des expériences précé- 

 dentes, ont été les suivants : 



i^oo" 5,7 pour 100 



1 5oo° 21,7 » 



Un essai analogue, fait sur le mélange B pour creusets d'aciérie cuit 

 à i4oo°, a donné : 



[460° 9 pour 100 



Ce résultat est donc comparable à celui obtenu avec le kaolin. 



Ce phénomène d'affaissement de l'argile est assez complexe. La matière 

 se tasse d'abord sur elle-même en remplissant les pores vides restés après 

 le moulage. Puis ensuite la matière gonfle en forme de tonneau, se fendant 

 sur les bords quand la pression est trop élevée ou restant compacte comme 

 une masse vitreuse, si la pression est faible et la déformation suffisamment 

 lente. 



On pourrait comparer la qualité des briques en déterminant la tempéra- 

 ture pour laquelle l'affaissement estde 20 pour 100 sous une pression de lo''^ 

 par centimètre carré exercée pendant i minute. Pour les produits que nous 

 avons essayés, cette température varie de iSSo" à i5oo". Le choix d'une 

 déformation aussi considérable est' motivé par ses avantages au pointdevue 

 de la précision des mesures. Mais, bien entendu, les températures 

 auxquelles les briques cessent de pouvoir être employées sous un 

 effort indéfiniment prolongé sont sans doute plus basses. 



Pour des pression s de i ''s seulement, indéfiniment prolongées, les tempéra- 

 tures les plus élevées acceptables doivent varier de i25o° à i35o° suivant 

 les qualités réfractaires de l'argile. Mais de nouvelles expériences sont 

 nécessaires pour préciser cette température limite. 



Comment peut-on coordonner ces résultats? Quelle théorie scientifique 

 donner de la fusion des matières argileuses"? 



Avant cuisson, une bonne brique réfractaire est constituée par un 

 mélange en proportions variables de : 



Kaolinile 2810^. A1=0\2H^0 



Quartz ■. . . . SiO- 



